288 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
Einzelkrystalle dieser 18 mm langen, 4—5 mm dicken Krystallreihe 
befinden sich in Zwillingsstellung d. h. sie sind 180° um die Längen- 
richtung der Gruppe gedreht. — Noch grösseres Interesse erwecken 
sechsseitige Prismen, theils einzeln, theils zu anscheinend regellos 
dendritischen Gebilden verbunden; entweder linear gestreckt oder 
gebogen und geknickt. Diese Gebilde tragen als Scheitelzuspitzung 
drei Würfel- und drei Oktaederflächen, während die vierte Oktaeder¬ 
fläche als Basis erscheint, s. Fig. 4. Das sechsseitige Prisma wird 
durch die einer trigonalen Axe parallelen Iko¬ 
sitetraederflächen 2 02 gebildet. Die letzteren 
sind federförmig gestreift, zuweilen so stark 
gefurcht, dass die Ikositetraederflächen nur 
Scheinflächen sind. Diese Streifung, welche 
den ausspringenden Winkel gegen die Oktaeder¬ 
fläche, den einspringenden gegen die.Würfel¬ 
fläche wendet, entspricht zweien Oktaederkan¬ 
ten, und zwar die beiden Streifenrichtuno-en 
. # O 
(eigentlich sind es Ränder schuppenähnlicher 
Gebilde) im vordem i den Kanten 0 1 : 0 2 und 
0 1 :0 3 . Zuweilen besitzen die sechsseitigen Kupfer¬ 
prismen eigenthümlicheEinschnürungen (s. Fig.), 
welche durch Zwillingsbildung veranlasst werden. 
Diese Einkerbungen werden durch 18 Flächen 
gebildet, von denen 6 sogleich als dem Oktaeder 
angehörig erkannt werden, die 12 andern in¬ 
des zu ihrer Bestimmung eine etwas eingehen¬ 
dere Prüfung erheischten. Es wurde ermittelt, 
dass die Flächen in Rede (m) ein Dihexaeder 
bilden, dessen (scheinbare) Polkanten = 129° 
31', während die Combinationskanten m : i = 
136° 29'V2 un d die einspringenden Kanten 
Fig. 4 
m : m = 113° 45' betragen. Mit diesen berechneten Werthen stimmen 
die wegen unvollkommner Flächenbeschaffenheit nur angenäherten 
Messungen in befriedigender Weise überein. Daraus folgt, dass 
die Flächen m dem Ikositetraeder 30 3 angehören. An diesem 
Körper ist nämlich die Neigung zweier in der oktaedrischen 
Ecke gegenüberliegender Flächen gleich den hexaedrischen Kanten, 
= 129° 31'. — Während das Ikositetraeder 2 02 ein reguläres Sechs¬ 
eck ergibt, wenn der oktaedrische Schnitt durch 6 symmetrische 
Ecken gelegt wird, erhalten wir einen regulär sechsseitigen Schnitt 
des Ikositetraeders 3 0 3, wenn wir die schneidende oktaedrische 
Ebene durch drei oktaedrische Ecken legen. Eine ähnliche Strei¬ 
fung, wie sie bei den vorliegenden Krystallgebilden beobachtet wird, 
kommt auch beim natürlichen Kupfer vor (s. Edw. Dana, Krystalli- 
